34 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Erhitzungskurve: Deutliche Wärmeabsorption von 560° bis 595°; 

 Dauer 5 Minuten, bei 960° Sprung auf 1035°. 



8. Ziegelton von Breslau. Bild 1, Tafel III. 



Sehr reich an Fe 2 3 und FeS 2 , frei von CaCo 3 . 



Erhitzungskurve: Von 555° bis 585° kurze Wärmeabsorption etwa 

 2 J / 2 Minuten, die Wärmeentwicklung bei 960° nicht sicher konstatierbar. 

 Nach der mit den anderen Tonen identischen Wärmeabsorption ist zwar 

 auf das Vorhandensein von Tonsubstanz zu schließen, doch ist diese sicher 

 durch die anderen Beimengungen so verdünnt, daß, wenn eine Wärme- 

 entwicklung bei 9G0° überhaupt vorhanden, diese nur mit ganz feinen 

 Apparaten konstatiert werden könnte. 



Zusammenfassung der bisherigen Resultate. 



Diese 8 verschiedenen untersuchten Tone zeigen ungefähr bei derselben 

 Temperatur mehr oder weniger andauernde Verzögerungen im Anstieg, die 

 besonders zwischen 570° und 590° deutlich sind. Hier wird das Konsti- 

 tutionswasser der Tonsubstanz ausgetrieben, wozu Wärme verbraucht wird. 

 Dies deckt sich vollkommen mit den Resultaten in Riekes Arbeit. Je mehr 

 Tonsubstanz vorhanden, desto deutlicher ist die Wärmeabsorption. Daß 

 die Erhitzungskurven nicht ganz genau übereinstimmen, liegt wohl nicht an 

 einem etwas verschiedenen Verhalten der Grundsubstanz der Tone, sondern 

 in der Versuchsausführung. Bei 960° tritt ein plötzliches Emporschnellen 

 der Temperatur ein, das, wie ein Vergleich zwischen Rakonitzer Schieferton 

 und z. B. plastischem Ton von Meißen zeigt, um so bedeutender ist, je 

 länger die Wärmeabsorption bei etwa 580 ° dauert, also je mehr Ton- 

 subztanz vorhanden. Es ist eben die Stärke der Wärmeentwicklung an den 

 Gehalt an Tonsubstanz gebunden. Die erhaltenen Resultate stehen im 

 scharfen Widerspruch zu denen von Holdcroft und Mellor. Jedenfalls ist 

 die Hauptquelle des Unterschiedes der Resultate in der verschiedenen Art 

 der Erhitzung zu suchen. Nach meinen Erfahrungen möchte ich deren 

 Erhitzungskurve von China -Clay, die auf Bild 4 Tafel 3 gemäß der 

 Originalarbeit aufgezeichnet ist, folgendermaßen deuten. Zwischen 500° und 

 600 ° findet Wärmeabsorption statt, wie jene sie auch annehmen, was sie 

 jedoch bei 800° als eine Wärmeentwicklung ansehen, kann ich nach meinen 

 bisher erwähnten und den folgenden Beobachtungen nur als ein Nacheilen 

 der Temperatur im Material deuten, die infolge der Wärmeabsorption 

 gegenüber der Temperatur der Ofenatmosphäre stark zurückgeblieben war. 

 Zwischen 1100° und 1200° schließen sie auf eine Wärmeabsorption, die 

 infolge der Wiedervereinigung der bei etwa 500° bis 600° gebildeten freien 

 Kieselsäure und freien Tonerde hervorgerufen wird. Nach meinen Resultaten 

 kann ich jedoch nicht eine Wärmeabsorption annehmen, sondern nur ein 



